22i LOI D APPROCHE A LA SATURATION, ETC. 



ploi de cylindres au lieu d'ellipsoïdes, la loi d'appro- 

 che ne se trouverait pas modifiée du fait que dans les 

 premiers l'aimantation n'est pas uniforme. Dans ce 

 but je fis une série d'expériences avec un échantillon 

 de nickel de moitié plus court que l'échantillon normal, 

 de façon à me trouver dans des conditions encore plus 

 défavorables de non-uniformité d'aimantation. Le 

 caractère linéaire de la représentation graphique en 

 fonction de l/H ne s'en trouva toutefois pas modifié. 

 J'ai exécuté, enfin, une dernière vérification au 

 moyen d'un ellipsoïde de fer dont les champs déma- 

 gnétisants avaient pu être déterminés avec exactitude 

 par la méthode exposée dans la seconde partie. 

 Malheureusement, par suite de la forte valeur absolue 

 de ceux-ci, les champs réels d'investigation ne dépas- 

 saient guère 6000 gauss. C'est dans ces expériences 

 que je me suis servi de pièces polaires planes afin 

 d'obtenir un champ plus uniforme et me rapprocher 

 davantage des conditions théoriques. Les résultats 

 obtenus confirment pleinement ce que j'ai dit pour 

 chaque substance en particulier ; je les résume donc : 



I. L'approche est hyperbolique pour le fer, l'acier 

 recuit, le nickel, la magnétite fondue, jusqu'à 15.000 

 gauss, limite des champs atteinte. 



II. L'approche se fait suivant I H' à partir de 4280 

 gauss pour le cobalt pur. Jusqu'à ce champ, l'appro- 

 che est hyperbolique avec une période transitoire. 



III. Enfin, l'acier non recuit présente un caractère 

 intermédiaire entre les substances du groupe I et le 

 cobalt. (A suivre.) 



